b'\n_START_ARTICLE_\nMetais refrat\xc3\xa1rios\n_START_PARAGRAPH_\nMetais refrat\xc3\xa1rios s\xc3\xa3o uma classe de metais que s\xc3\xa3o extraordinariamente resistentes ao calor e ao desgaste. A express\xc3\xa3o \xc3\xa9 mais usada no contexto da ci\xc3\xaancia dos materiais, metalurgia e engenharia. A defini\xc3\xa7\xc3\xa3o de quais elementos pertencem a este grupo pode variar. A defini\xc3\xa7\xc3\xa3o mais comum inclui cinco elementos: dois do quinto per\xc3\xadodo (ni\xc3\xb3bio e molibd\xc3\xaanio) e tr\xc3\xaas do sexto per\xc3\xadodo (t\xc3\xa2ntalo, tungst\xc3\xaanio e r\xc3\xaanio). Todos eles compartilham algumas propriedades, incluindo um ponto de fus\xc3\xa3o acima de 2000 \xc2\xb0C e alta dureza \xc3\xa0 temperatura ambiente. Eles s\xc3\xa3o quimicamente inertes e tem uma densidade relativamente mais alta. Seus elevados pontos de fus\xc3\xa3o tornam metalurgia do p\xc3\xb3 o m\xc3\xa9todo escolhido para a fabrica\xc3\xa7\xc3\xa3o de componentes a partir destes metais. Algumas de suas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es incluem ferramentas para usinar metais em altas temperaturas, fios de filamentos, moldes de fundi\xc3\xa7\xc3\xa3o, e a vasos de rea\xc3\xa7\xc3\xa3o qu\xc3\xadmica em ambientes corrosivos. Em parte devido ao alto ponto de fus\xc3\xa3o, metais refrat\xc3\xa1rios s\xc3\xa3o est\xc3\xa1veis contra a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o por flu\xc3\xaancia em temperaturas muito altas.\n_START_SECTION_\nDefini\xc3\xa7\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nA maioria das defini\xc3\xa7\xc3\xb5es do termo "metais refrat\xc3\xa1rios" lista o ponto de fus\xc3\xa3o extremamente elevado como um requisito-chave para a inclus\xc3\xa3o. Por esta defini\xc3\xa7\xc3\xa3o, um ponto de fus\xc3\xa3o acima 2200 \xc2\xb0C \xc3\xa9 necess\xc3\xa1rio para qualifica\xc3\xa7\xc3\xa3o. Os cinco elementos ni\xc3\xb3bio, molibd\xc3\xaanio, t\xc3\xa2ntalo, tungst\xc3\xaanio e r\xc3\xaanio est\xc3\xa3o inclu\xc3\xaddos em todas as defini\xc3\xa7\xc3\xb5es, enquanto a defini\xc3\xa7\xc3\xa3o mais ampla, incluindo todos os elementos com um ponto de fus\xc3\xa3o acima de 1850 \xc2\xb0C}, que inclui um n\xc3\xbamero vari\xc3\xa1vel de nove elementos adicionais: tit\xc3\xa2nio, van\xc3\xa1dio, cromo, zirc\xc3\xb4nio, h\xc3\xa1fnio, rut\xc3\xaanio, r\xc3\xb3dio, \xc3\xb3smio e ir\xc3\xaddio. Os elementos artificiais, sendo radioativos, s\xc3\xa3o considerados parte dos metais refrat\xc3\xa1rios apesar do tecn\xc3\xa9cio ter um ponto de fus\xc3\xa3o de 2157 \xc2\xb0C e o rutherf\xc3\xb3rdio ter um ponto de fus\xc3\xa3o te\xc3\xb3rico de 2100 \xc2\xb0C.\n_START_SECTION_\nF\xc3\xadsicas\n_START_PARAGRAPH_\nO ponto de fus\xc3\xa3o dos metais refrat\xc3\xa1rios s\xc3\xa3o os mais altos de todos os elementos, exceto carbono, \xc3\xb3smio e ir\xc3\xaddio. Este alto ponto de fus\xc3\xa3o define a maior parte de suas aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es. Todos os metais s\xc3\xa3o de corpo centrado, c\xc3\xbabica , exceto r\xc3\xaanio que tem empacotamento hexagonal. A maioria das propriedades f\xc3\xadsicas dos elementos deste grupo variam significativamente, porque eles s\xc3\xa3o membros de diferentes grupos._NEWLINE_A resist\xc3\xaancia \xc3\xa0 flu\xc3\xaancia \xc3\xa9 uma propriedade fundamental dos metais refrat\xc3\xa1rios. Nos metais, o in\xc3\xadcio da flu\xc3\xaancia correlaciona-se com o ponto de fus\xc3\xa3o do material; a flu\xc3\xaancia em ligas de alum\xc3\xadnio come\xc3\xa7a em 200 \xc2\xb0C, enquanto que para os metais refrat\xc3\xa1rios s\xc3\xa3o necess\xc3\xa1rias temperaturas superiores a 1500 \xc2\xb0C. Essa resist\xc3\xaancia contra deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o em altas temperaturas faz com que os metais refrat\xc3\xa1rios sejam adequado contra a impactos em alta temperatura como, por exemplo, em motores a jato, ou ferramentas utilizadas durante fundi\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nQu\xc3\xadmica\n_START_PARAGRAPH_\nOs metais refrat\xc3\xa1rios mostram uma grande variedade de propriedades qu\xc3\xadmicas, porque s\xc3\xa3o membros de tr\xc3\xaas grupos distintos na tabela peri\xc3\xb3dica. Eles s\xc3\xa3o facilmente oxidados, mas esta rea\xc3\xa7\xc3\xa3o \xc3\xa9 reprimida pela forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de camadas de \xc3\xb3xido est\xc3\xa1veis sobre a superf\xc3\xadcie. O \xc3\xb3xido de r\xc3\xaanio \xc3\xa9 mais vol\xc3\xa1til do que o metal, e, portanto, a alta temperatura, a estabiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o contra a oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o est\xc3\xa1 perdida porque a camada de \xc3\xb3xido que se evapora. Todos eles s\xc3\xa3o relativamente est\xc3\xa1veis contra \xc3\xa1cidos.'